QUALITÉS ET DÉFAUTS 



293 



ESSEXCES. 



EFFECTUÉES. 



DENSITÉS 

 MOYliNNSS. 



CHA.RGES 



de 

 rupture 

 movennes 



par 

 milli- 

 mètre 

 carré 

 à la 

 flexion. 



COEFFICIENT 



MOYEN 

 d' ÉLASTICITÉ 



par millimètre 

 sous la charge. 



de 2 kil. 

 par 

 milli- 

 mètre. 



de 

 rupture. 



Mélèze des Alpes- Mari- 







kil. 









8 



0 . 603 



3.90 



650 



620 



Mélèze du Canada (Tama- 













rak) 



13 



(0.693) 



4.61 



700 



583' 



Noyer du Canada .... 



16 



(0.842) 



7.42 



1 077 



813 



Noyer du Dauphiné . . . 



6 



0.632 



7.32 



700 



497 







(0.678) 



7.78 



943 



563 



Orme deDunkerque. . . 



14 



0.346 



h.Oo 



432 



266 



Orme de France (centre) . 



16 



0.631 



7.07 



873 



690 



Pin du Canada 



28 



(0.438) 



4.70 



700 



629 



Pin de la Caroline {pinus 













ans t rail, s) 



9 



0.691 



9 . 84 



1166 



1 1 60 



Pin des Florides {pinus 













ans traits) 



13 



0.708 



10.91 



1321 



1 209 



Pin laricio de Corse . . . 



6 



0.626 



8.06 



823 



780 



Pin sylvestre des Alpes - 













Maritimes 



42 



0.591 



5.08 



1094 



375 



Pin sylvestre de Pologne. 



18 



0.343 



6.49 



930 



703 



Pin sylvestre de Suède. . 



17 



(0.538) 



6.33 



897 



581 



Pin de Vancouver .... 



t\ 



0.585 



6.66 



875 



750 



Platane de Provence . . . 



6 



0.753 



6.71 



972 



552 



Sapin des Alpes-Mari- 













times 



12 



0.484 



5.80 



1089 



690 



Sapin du Jura 



27 



0-431 



5.30 



744 



654 



Sapin de Suède 



6 



; 0.408) 



5 . 34 



777 



676 





17 



0.441 



5.61 



741 



628 



Teak 



33 



0.696 



8.36 



1060 



830 



Tilleul de Provence. . . . 



6 



0.528 



6.48 



853 



784 



